Ketahanan Kayu Sengon terhadap Pycnophorus sanguineus dan Pleurotus djamor untuk Uji Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-7207-2006
The Resistance of Sengon against Pycnoporus sanguineus and Pleurotus djamor Using the SNI Methods (Standar Nasional Indonesia) 01-7207-2006
Elis Nina Herliyana 1 , Nifa Hanifa 1 , Yusuf Sudo Hadi 2 , Arinana 2 , Kunio Tsunoda 3 (†)
1 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
2 Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
3 Kyoto University Japan

## ABSTRACT
Fungi is a organism which does not have chlorophyll and receives the energy resources by absorption system to the organic  matters.  A  wood  contains  cellulose,  hemicelluloses,  and    lignin  which  in  the  wood  decay  fungi  is  very  good needs.  The  kind  of  tree  which  the  most  acquainted  with  commercial  trading  till  now  is  about  400  kinds  of  botanical (species).  Around  80 –  85%  of  Indonesian  woods  had low  class  which  it’s very  easy  attacked  by  wood  decay fungi for instance  Sengon.  Kinds  of  it  which potentially  most  decaying  off  the  woods  are Schizophyllum  commune,  Pycnoporus sanguineus,  Dacryopinax  spathularia,  and  Pleurotus djamor .  This study  was  purposed  to determine the potential  of  two kinds  wood  decay  fungi  to  Sengon  based  on  SNI Method  (Standar  Nasional Indonesia :  SNI  01-7207-2006).  Based  on SNI 01-7207-2006 point out of wood weight loss percentage by the wood decay fungi knows that Sengon belong to IV - V resistance  class  (not  resistant  till  very  not  resistant).  The  wood  weight  loss  percentage  was  Sengon  by P.  sanguineus breed  (31,09%)  belong  to  V  resistance  class  (very  not  resistant)  and  the  wood  weight  loss  percentage  by  P.  djamor (20,51 %) belong to IV (not resistant).
Keywords : Wood decay fungi, weight loss percentage, SNI 01-7207-2006

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  beriklim  tropis  sangat memungkinkan bagi pertumbuhan berbagai jenis jamur. Jamur  merupakan  suatu  organisme  yang  tidak mengandung  klorofil  dan  memperoleh  sumber  energi dengan  cara  menyerap  makanan  dari  bahan-bahan organik  lain  salah  satunya  adalah  kayu.  Kayu mempunyai  kandungan  selulosa,  hemiselulosa  dan lignin  yang  disukai  jamur  pelapuk  kayu.    Jamur  yang berpotensi merusak kayu diantaranya yaitu Schizophyllum  commune Fr, Pycnoporus  sanguineus (Fr.)  Korst, Dacryopinax  spathularia (Sch) , dan Pleurotus djamor (Fr.) Boedijn.
Pohon  yang  kayunya  dikenal  dalam  perdagangan sampai  saat  ini  diperkirakan  400  jenis  botani  (spesies), tercakup  dalam  198  marga  (genera)  dari  68  suku (familia). Selanjutnya berdasarkan pertimbangan persamaan  ciri  dan  sifat  kayu  dari  jenis-jenis  pohon tersebut dikelompokkan kembali menjadi 186 (kelompok) jenis dengan nama perdagangan salahsatunya  adalah Pinus  merkusii (Mandang  dan Pandit 1997).
Keawetan  kayu  adalah  daya  tahan  suatu  jenis  kayu terhadap  faktor-faktor  perusak  yang  datang  dari  luar kayu  itu  sendiri.  Secara  alami  kayu  mempunyai keawetan tersendiri, dan berbeda  untuk tiap jenis kayu. Keawetan  kayu  biasanya  ditentukan  oleh  adanya  zat ekstraktif  yang  terkandung  di  dalam  kayu  tersebut
(Muherda  2011).  Sekitar  80  -  85%  kayu  -  kayu Indonesia  memiliki  keawetan  rendah  yang  mudah diserang oleh organisme perusak kayu (Yunasfi (2008). Jenis  kayu  yang  memiliki  keawetan  rendah  tersebut contohnya adalah Sengon.
Pada  umumnya,  jamur  perusak  berasal  dari  kelas Basidiomycetes  yang  dikenal  sebagai  jamur  pelapuk kayu.  Menurut  Hunt  dan Garratt (1986), jamur pelapuk kayu  merupakan  jamur  yang  merusak  dinding-dinding sel  dan  mengubah  sifat-sifat  fisik  serta  kimia  kayu. Perusakan  ini  dapat  meningkat  sampai  suatu  kondisi yang disebut decay (kayu busuk).
Pada  Metode  SNI  01-7207-2006,  terdapat tiga  jenis jamur  pelapuk  kayu  yang  memiliki  daya  serang (virulensi)  tinggi  dan  banyak  ditemukan  di  Indonesia, yaitu S. commune Fr, P. sanguineus (Fr.) Korst, dan D. spathularia (Sch).  Oleh  karena  itu  penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui potensi dua jamur pelapuk kayu  tersebut  dan  memberikan  masukan  terhadap  SNI dalam penggunaan jamur uji P. djamor .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1).  Mengetahui potensi  dua  jenis  jamur  pelapuk  kayu  terhadap  kayu Sengon  dengan  metode  SNI  01-7207-2006;              2). Mengetahui  tingkat  keawetan  kayu  terhadap  serangan jamur  pelapuk  kayu  berdasarkan metode  SNI  01-7202- 2006.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 1). Memberikan  informasi  tentang  perbedaan  teknis pengujian  keawetan  kayu  terhadap  dua  jenis  jamur

## JURNAL SILVIKULTUR TROPIKA
Vol. 02 No. 03 Desember 2011, Hal. 171 – 175 ISSN: 2086-8227
172 Elis Nina Herliyana et al.
pelapuk  kayu  berdasarkan  SNI  01-7207-2006;  2). Memberikan  informasi  tentang  keawetan  kayu  yang digunakan pada metode SNI 01-7207-2006.

## BAHAN DAN METODE
Waktu  dan  Tempat. Penelitian  ini  dilaksanakan pada Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011.  Penelitian ini  bertempat  di  Laboratorium  Pathologi  Hutan, Departemen  Silvikultur,  Fakultas  Kehutanan,  Institut Pertanian Bogor.
Alat  dan  Bahan. Peralatan  yang  digunakan  pada penelitian ini yaitu dengan pengujian SNI 01-7207-2006 adalah  diantaranya  labu  erlemeyer,  cawan  Petri,  gelas ukur,  botol  uji  berukuran  antara  500  ml  –  1000  ml dengan tinggi 12 - 16,5 cm dan diameter 11 cm, batang pengaduk, neraca analitik, lampu pemanas, sudip, karet gelang,  kapas, aluminium  foil, plastik  tahan  panas, desikator,  oven, autoclave, laminar  air  flow ,  ruang inkubasi, alat hitung, alat tulis dan kamera.
Bahan  yang  digunakan  yaitu  isolat  jamur  pelapuk kayu P. djamor (EB9) dan P.  sanguineus (DB2) . Isolat ini  diperoleh  dari  koleksi  Dr.  Ir.  Elis  Nina  Herliyana, M.Si.  (Laboratorium  Penyakit  Hutan).  Sedangkan  kayu yang  digunakan  adalah  Kayu P.  falcataria (Sengon) berukuran  5  x  2,5  x  1,5  cm  dengan  arah  serat longitudinal . Media  ME (Malt Extract), agar, antibiotik Chloramphenicol , air suling,  alkohol 70 % dan spirtus.
Metode  Penelitian  Berdasarkan  SNI  01-7207-2006 dengan Perbaikan
Pengambilan  Contoh  Uji. Kayu  contoh  uji  yang digunakan  dalam  metode  ini  berukuran  5  x  2,5  x  1,5 cm 3 dengan bentuk pemotongan arah serat longitudinal . Contoh uji dikeringkan di dalam oven hingga mencapai kering  tanur  dalam  suhu  60°.  Lama  pengovenan  kayu antara 4 bulan.
Penyediaan  Biakan  Jamur. Kondisi  pengujian keawetan  kayu  terhadap  jamur  harus  dibuat  lembab dengan  menyediakan  lebih  dahulu  biakan  jamur  di dalam  botol  uji  yang  steril.  Media  biakan  jamur  yang digunakan  adalah  media  MEA (Malt  Extract  Agar) . Biakan  jamur  dibuat  dengan  mencampurkan  50  gram malt  extract dengan  20  gram  agar  dalam  1  liter  air suling.  Sebanyak  40 ml  campuran  tersebut  dimasukkan ke  dalam  toples  pengujian  dan  ditutup  dengan  kapas. Toples  tersebut  yang  telah  berisi  media  biakan  jamur disterilkan  ke  dalam autoclave selama  30  menit  pada tekanan 15 psi. Setelah proses sterilisasi, gelas tersebut diletakkan  mendatar  sehingga  biakan  berada  di  bagian bawah  leher  gelas.  Jamur  penguji  diinokulasikan beberapa hari kemudian.
Pengujian  Kayu. Contoh  uji  yang  steril  dan  telah dihitung bobotnya  dimasukkan ke dalam botol  uji  yang sudah  ada  biakan  jamur  penguji.  Biakan  jamur  yang terkontaminasi  harus  diganti.  Pengamatan  dilakukan setelah  12  minggu.  Contoh  uji  dibersihkan  dari misellium dan mengamati kerusakan. Penilaian kerusakan  dapat  dilakukan  menurut  kondisi  contoh  uji mulai dari “utuh” sampai “hancur sama sekali”. Contoh uji dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada suhu
dan  ditimbang.  Persentase  penurunan  bobot  dihitung atas dasar selisih bobot contoh uji sebelum dan sesudah diserang jamur.
Perhitungan  Penurunan  Bobot. Setelah  masa pengumpanan selesai, contoh uji  dikeluarkan dari  botol uji  dan  dibersihkan  dari  jamur-jamur  yang  menempel disekelilingnya,  kemudian  ditimbang  bobot  basahnya serta  dikeringkan  dengan  oven.  Setelah  contoh  uji dikeringkan  dalam  oven  kemudian  disimpan  dalam desikator dan ditimbang untuk mengetahui bobot kering tanurnya.  Besarnya  serangan  jamur  pelapuk  diperoleh dengan menghitung persentase penurunan bobot, yaitu:
P = W 1 – W 2 x 100% W 1
Dengan : P =  Persentase Penurunan bobot (%)
W1  =  Bobot  kering  tanur  contoh  uji  sebelum diumpankan (g)
W2  =  Bobot  kering  tanur  contoh  uji  setelah diumpankan (g)
Tabel 1.  Kelas ketahanan kayu terhadap jamur
Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%) I Sangat Tahan ≤ 1 II Tahan 1 – 5 III Agak Tahan 5 – 10 IV Tidak Tahan 10 – 30 V Sangat Tidak Tahan >30

## Sumber : SNI 01 – 7207 – 2006

## Pengolahan Data
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan Microsoft  Excel 2007  untuk  mengetahui  penurunan bobot kayu ( weight loss ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengamatan Visual Kayu
Pengamatan visual kayu dilakukan setelah contoh uji kayu  diumpankan  ke  dalam  biakan  jamur  selama  3 bulan.  Dari  hasil  pengamatan  terlihat  jelas  adanya perubahan  warna  pada  kayu  akibat  serangan  jamur pelapuk  kayu.  Contoh  uji  kayu  menjadi  lebih  terang (cokelat  muda  atau  kemerahan)  oleh  jamur  pelapuk putih.  Jamur  pelapuk  putih  merombak  selulosa  dan lignin  sehingga  warna  kayu  yang  ditinggalkan  menjadi lebih terang dari warna kayu awal.

## Persentase Penurunan Bobot
Standar  pengujian  yang  diterapkan  pada  penelitian ini  adalah  SNI  01.7207-2006.  Standar  ini  digunakan untuk menguji kayu Sengon terhadap serangan dua jenis jamur pelapuk kayu  yaitu P. sanguneus, dan P. djamor dengan arah serat longitudinal ukuran 5 x 2,5 x 1,5 cm 3 .
Standar  Pengujian  SNI  01-7207-2006  menggunakan media  berupa  MEA (Malt  Ekstrak  Agar) .  Pada penelitian  ini  kayu  yang  digunakan  mengalami pengovenan dengan rentang waktu 4 bulan.
Parameter  uji  keawetan  kayu  terhadap  dua  jenis jamur  pelapuk  kayu  ini  dilihat  dari  nilai  persentase penurunan bobot contoh uji ( weight loss ) yang diperoleh dari  hasil  penelitian  di  laboratorium  ( laboratory  test ). Persentase  penurunan  bobot  merupakan  nilai  dari pengurangan  contoh  uji  kayu  terhadap  jamur  pelapuk kayu yang dilakukan selama 12 minggu sehingga terjadi penurunan  bobot  pada  kayu  contoh  uji.  Persentase penurunan bobot contoh uji kayu akibat serangan jamur pelapuk  kayu  ini  digunakan  sebagai  patokan  terhadap keawetan kayu.
Pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai rata- rata  penurunan  bobot  contoh  uji  kayu  oleh  dua  jenis jamur  pelapuk  kayu.  Persentase  penurunan  bobot  kayu yang  disebabkan  oleh  serangan  jamur  pelapuk  kayu tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Rata-rata  persentase  penurunan  bobot  kayu
Sengon  terhadap  dua  jenis  jamur  pelapuk kayu Jenis Jamur Jenis Kayu (%) Sengon P. sanguineus 31,09 P.  djamor 20,51
Jamur  pelapuk  kayu  mempunyai  kemampuan merombak  komponen  kayu  seperti  selulosa  dan  lignin dari  senyawa  kompleks  menjadi  senyawa  sederhana sehingga  dapat  diabsorpsi  dan  dimetabolisme  oleh jamur  sebagai  makanan.  Hal  ini  dapat  menurunkan bobot  kayu  dari  bobot  awalnya.  Besarnya  nilai penurunan  bobot  contoh  uji  akibat  serangan  jamur pelapuk  kayu  dalam  waktu  12  minggu  menunjukkan tingkat penyerangan jenis jamur pelapuk kayu terhadap jenis kayu yang digunakan.
Jamur P.  sanguineus menurunkan  bobot  kayu Sengon  sebesar  31,09%.  Berdasarkan  SNI  01-7207- 2006, nilai  penurunan  bobot  kayu  Sengon  termasuk  ke dalam  kelas  awet  V.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Seng (1990) yang mengatakan bahwa  Sengon termasuk kelas  awet  V  yang  berarti  memiliki  keawetan  sangat rendah.
Jamur P.  djamor ini  mampu  menurunkan  bobot contoh  uji  kayu  Sengon  sebesar  20,51%.  Berdasarkan SNI 01-7207-2006, nilai penurunan bobot kayu Sengon, termasuk ke dalam kelas awet IV. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Martawijaya  (1989)  yang  mengatakan bahwa  Sengon  termasuk  kelas  awet  IV  yang  berarti memiliki keawetan rendah.
Data di atas menunjukan bahwa jamur P. sanguineus dan P.  djamor menunjukkan  adanya  persentase penurunan  bobot  contoh  uji  kayu  Sengon  yang  cukup besar.  Hal  tersebut  dapat  diduga  bahwa  kedua  jamur pelapuk  kayu  ini  berpotensi  menyerang  kayu  dengan kadar air yang sangat rendah.

## Keawetan  Jenis  Kayu  Sengon  terhadap  Dua  Jenis Jamur Pelapuk Kayu
Kemampuan  jamur  dalam  melapukkan  kayu bervariasi  tergantung  dari  karakteristik  jenis  kayu  dan jenis  jamur  yang  menyerang.  Berdasarkan  hasil pengujian  dapat  dijelaskan  bahwa  serangan  jamur pelapuk  kayu P.  sanguineus dan P.  djamor terhadap kayu  Sengon  masing-masing  sebesar  (31,09%)  dan (20,51%).  Hal  ini  terjadi  diduga  karena  jamur P. sanguineus dan P. djamor memiliki  kemampuan mendegradasi  kayu  meskipun  kayu  yang  digunakan mengalami  masa  pengovenan yang lama (4 bulan) atau dengan  kata  lain  jamur P.  sanguineus dan P. djamor memiliki  kemampuan  mendegradasi  kayu  pada  tingkat kadar air yang rendah.
Hasil  pengujian  di  laboratorium,  Sengon  memiliki penurunan kadar air sebesar 28,34% Menurut  Hunt  dan Garratt  (1986),  cendawan-cendawan  pembusuk  kayu sangat  berbeda-beda  dalam  hal  kebutuhan  lembabnya, tetapi  ada  sedikit  yang  dapat  membusukkan  kayu  pada kadar  air  di  bawah  titik  jenuh  serat.  Tsoumis  (1991) dalam Iswanto  (2008)  besarnya  kadar  air  dalam  pohon hidup bervariasi antara 30-300% tergantung dari spesies pohon,  ( hardwood  atau  softwood ),  posisi  dalam  batang (vertical dan horizontal) serta musim (salju, semi, panas dan gugur).  Panshin dkk (1964) dalam Iswanto (2008) juga  mengemukakan  bahwa kadar  air  titik  jenuh  serat besarnya  tidak  sama  untuk  setiap  jenis  kayu,  hal  ini disebabkan  oleh  perbedaan  struktur  dan  komponen kimia.
Interaksi  yang  kuat  ditunjukkan  dengan  adanya persentase  penurunan  bobot  contoh  uji  kayu  tertinggi pada biakan P.  sanguineus dalam  kayu Sengon sebesar 31,085% Hal ini sesuai dengan pernyataan Suprapti dkk (2002) dalam Suprapti  (2004)  bahwa  kemampuan melapukkan  kayu  tertinggi  terjadi  pada Polyporus  sp ., T. palustris , P. sanguineus .
Nilai persentase penurunan bobot kayu Sengon oleh serangan  jamur P.  sanguineus dan P.  djamor cukup tinggi.  Hal  ini  diduga  karena  adanya  hifa  jamur  yang masuk ke dalam contoh uji kayu sehingga mempengaruhi  bobot  akhir  setelah  contoh  uji  selesai diumpankan. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya miselium dua jenis jamur pelapuk kayu yang  menempel  pada  permukaan  kayu  Sengon.  Jamur P.  sanguineus dan P.  djamor memiliki  miselium  yang sangat  tebal  sehingga  diduga  kedua  jenis  ini  mampu mendegradasi kayu lebih cepat.
Faktor  lain  seperti  kandungan  selulosa  dan  lignin yang  lebih  tinggi  dapat  mempengaruhi  persentase penurunan  bobot  kayu.  Menurut  Pari  (1996) dalam Fitriyani  (2010),  kandungan  selulosa  dan  lignin  pada kayu daun lebar ( Hardwood ) lebih tinggi dibandingkan dengan kayu daun jarum ( Softwood ). Selain itu menurut Fitriyani  (2010),  kandungan  zat  ekstraktif  pada  kayu daun  jarum  ( Softwood )  lebih  tinggi  dibandingkan  kayu daun lebar ( Hardwood ).
Adapun  hubungan  berat  jenis  terhadap  keawetan kayu  menurut  Seng  1990,  berat  jenis  kayu  tidak berpengaruh  terhadap  keawetan  kayu.  Namun,  ada hubungan antara berat  jenis dan keawetan dalam batas- batas  keawetan  yang  khusus  dari  suatu  genus  atau
famili,  kayu  –  kayu  yang  lebih  berat  kebanyakan  lebih awet daripada kayu yang lebih ringan. Berat jenis untuk kayu Sengon adalah 0,33.
Ediningtyas 1993 dalam Fitriyani 2010, menyatakan bahwa  zat  ekstraktif merupakan bagian kecil dari  suatu pohon  dan  bukan  merupakan  penyusun  struktur  kayu, namun zat ini cukup essensial dan berpengaruh terhadap sifat-sifat  kayu  termasuk  ketahanan  terhadap  serangan serangga dan organisme pelapuk lainnya karena bersifat racun. Tobing (1977) dalam Fitriyani (2010) menambahkan  bahwa  kayu  gubal  memiliki  keawetan yang  rendah  karena  kayu  gubal  tidak  mengandung  zat ekstraktif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Persentase  penurunan  bobot  pada  kayu  Sengon dalam  biakan P. sanguineus adalah sebesar 31,09% dan  termasuk  ke  dalam  kelas  awet  V  sedangkan persentase  penurunan  bobot  pada  kayu  Sengon dalam biakan P. djamor adalah sebesar 20,51 % dan termasuk ke dalam kelas awet IV .
2.  Dua  jenis  jamur  pelapuk  kayu  yang  diujikan terhadap  kayu  Sengon  termasuk  ke  dalam  kelas awet  sesuai  standar  sehingga  dapat  digunakan dalam pengujian SNI 01-7207-2006.

## Saran
1.  Dalam persiapan penelitian perlu dilakukan pengovenan  dan  penimbangan  terhadap  contoh  uji kayu  untuk  mendapatkan  nilai  berat  kering  contoh uji sebelum pengujian.
2.  Kayu yang digunakan dalam penelitian ini memiliki masa pengovenan 4 bulan sehingga perlu dilakukan uji  lanjut  terhadap  penelitian  dengan  menggunakan masa pengovenan kayu yang standar.
3.  Perlu  dilakukan  uji  lanjut  terhadap  jamur P. sanguineus dan P.  djamor dengan  menggunakan contoh uji kayu pada tingkat suhu pengovenan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Conrad  J.  2010.  Newsletter  ‘The  Red  Fungus’.
[terhubung
berkala].
http://www.backyardnature.net/yucatan/red- fung.htm [11 Juli 2011].
Eksanto  EJ.  1996.  Pengaruh  Perendaman  Air  Belerang dan  Minyak  Tanah  Terhadap  Sifat  Fisis  Mekanis Tiga  Jenis  Kayu  Melalui  Uji  Serangan  Jamur Pelapuk  ( Schizophyllum  commune Fr.).  [Skripsi]. Bogor: Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan IPB. Emberger G. 2008. Dacryopinax spathularia . [terhubung berkala]. http://www.messiah.edu/Oakes/fungi_on_wood/club %20and%20coral/species%20pages/Dacryopinax%2
0spathularia.htm [11 Juli 2011].
Fengel  D  dan  Wegener  G.  1985. KAYU  :  Kimia, Ultrastruktur,  Reaksi-reaksi .  Terjemahan  Hardjono
Sastrohamidjojo dan Soenardi Prawiroatmojo.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fitriyani  I.  2010.  Pengujian  Keawetan  Alami  Kayu Karet  ( Hevea  barasiliensis Muell.  Arg.)  dan  Sugi ( Cryptomeria  japonica (L.  f.)  D.  Don)  Terhadap Jamur  Pelapuk  Kayu Schizophyllum  commune Fr. [Skripsi].  Bogor:  Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan IPB.
Herliyana  EN.  1997.  Potensi Schizophyllum  commune dan Phanerochaete chrysosporium untuk Pemutihan Pulp  Kayu Acacia  mangium dan Pinus  merkusii . [Thesis].  Bogor:  Sekolah  Pasca  Sarjana,  Institut Pertanian Bogor.
Herliyana  EN.  2007.  Potensi  Lignolitik  Jamur  Pelapuk Kayu  Pleurotoid.  [Desertasi].  Bogor:  Sekolah  Pasca Sarjana IPB.
Hunt  GM,  Garratt  GA.  1986. Pengawetan  Kayu. Diterjemahkan  Jusuf  M.  Akademika  Pressindo. Jakarta.
Iswanto  AH.  2008.  SIFAT  FISIS  KAYU:  Berat  Jenis dan  Kadar  Air  Pada  Beberapa  Jenis  Kayu.  [Karya Tulis].  Sumatera:  Departemen  Kehutanan.  Fakultas Pertanian USU.
Kurnia A. 2009. Sifat Keterawetan dan Keawetan Kayu Durian,  Limus,  dan  Duku  Terhadap  Rayap  Kayu Kering, Rayap Tanah, dan Jamur Pelapuk. [Skripsi]. Bogor: Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan IPB.
Mandang  YI,  Pandit  IKN.  1997. Pedoman  Identifikasi Jenis Kayu di Lapangan . Bogor : Yayasan Prosea.
Martawijaya  A,  Kartasujana  I,  Mandang  YI,  Prawira SA,  Kadir  K.  1989. Atlas  Kayu  Indonesia  Jilid  II.
Bogor: Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Muherda.  2011.  Keawetan  Kayu.  [terhubung  berkala]. http://muherda.blogspot.com/2011/03/keawetan- kayu.html [11 Juli 2011].
Natalia  DA.  2011.  Jamur  Tiram  Sebagai  Jamur  Uji Keawetan  Alami  Kayu  Karet  dan  Sengon  dengan Metode  Standar  Nasional  Indonesia  dan  Standar Industri  Jepang.  [Skripsi].  Bogor:  Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan IPB.
Nurjayadi  MY,  Martawijaya  EI.  2011. Sukses  Bisnis Jamur Tiram di Rumah Sendiri . Bogor : IPB Press.
Pandit  IKN,  Kurniawan  D.  2008. Struktur  Kayu  Sifat Kayu sebagai Bahan Baku dan Ciri Diagnostik Kayu Perdagangan Indonesia . Bogor : Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
Seng  OD.  1990. Berat  Jenis  dari  Jenis-jenis  Kayu Indonesia  dan  Pengertian  Beratnya  Kayu  untuk Keperluan  Praktek .  Terjemahan  Soewarsono  P.H. Pengumuman  Nr.  13.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
Shahnaz  N.  2010.  Pengembangan  Fumigasi  Amonia Sebagai  Metode  Pewarnaan  Beberapa  jenis  Kayu Rakyat.  [Skripsi].  Bogor  :  Fakultas  Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
[SNI] Standar Nasional Indonesia. 2006. Uji Ketahanan dan  Produk  Kayu  Terhadap  Organisme  Perusak Kayu. SNI 01-7207-2006.
Suprapti  S,  Djarwanto,  Hudiansyah.  2004.  Ketahanan Lima Jenis Kayu Terhadap Beberapa Jamur Perusak Kayu.  Bogor:  Jurnal  Penelitian Hasil Hutan. 22 (3):
239-246.
Yunasfi.  2008.  Fungi  at Eucalyptus  urophylla S.T. Blake  in  Log  Yard  (TPK)  PT.  Toba  Pulp  Lestari, Tbk.  Kabupaten  Toba  Samosir  North  Sumatera. Sumatera: Jurnal Hutan dan Masyarakat. 3 (1): 001- 110.
Winkler  D.  2008.  Mushrooming  Hawaii.  [terhubung berkala].
http://www.danielwinkler.com/mushrooming_hawai i_2008.htm [11 Juli 2011].